408 



Mineralogie. 



Salze von Titansänre, Niobsäure, Tantalsäüre zeigen sich als eine Gruppe 

 von Substanzen, die im Allgemeinen rhombisch oder quadratisch krystalli- 

 siren, in ihren Winkelwerthen mit dem regulären Krystallsystem sehr nahe 

 übereinstimmen und eine unverkennbare Neigung aufweisen, durch poly- 

 synthetische Zwillingsbildung mimetisch reguläre Krystalle zu erzeugen. 

 Die chemisch und atomistisch analogen und mit dem Perowskit und den 

 Dysanalytsubstanzen isomorphen Mineralien der Pyrochlorgruppe haben 

 vollständig reguläre Symmetrie, was die enge Verwandtschaft zwischen 

 diesen mimetisch regulären Krystallformen und den wirklich regulären 

 noch deutlicher bezeugt. Auch die natürlichen rhombischen und tetragonalen 

 Niobate und Tantalate (Fergusonit, Sipylit, Tapiolit, Samarskit, Hjelmit, 

 Äschynit , Polymignit) lassen bei geeigneter einfacher Abänderung der 

 Krystallconstanten die Annäherung an das Axenverhältniss 1:1:1 oder 

 1:1: 0,70711 (je nach Wahl der Grundform der einfachen Individuen in 

 den mimetischen Formen) erkennen. 



5. Zusammensetzung der natürlichen Pyrochlore. 



Die bei dem Studium der verwandten Kunstpro ducte gewonnenen 

 Gesichtspunkte benützt Verf., um die Analysen einiger Pyrochlore zu dis- 

 cutiren. Er ist sich dabei bewusst, dass die vorliegenden Synthesen einen 

 sicheren Einblick in die Rolle, welche die Sesquioxyde und vorwiegend 

 elektropositiven Bioxyde in den Pyrochlormineralien spielen, noch nicht 

 gewinnen Hessen und dass die vorhandenen Pyrochloranalysen oft an Un- 

 sicherheit leiden. Es handelt sich dabei um Pyrochlor von Frederikwaern, 

 Brevik und Miass, Koppit vom Kaiserstuhl, Pyrochlor von Alnö. Von 

 letzterem wird eine neue Analyse mitgetheilt, die mit mattbraunen Kry- 

 stallen angestellt wurde. Sie stammen aus grobkrystallinischem Kalk, in 

 dem sie neben Titanomagnetit , umgewandeltem Olivin und Apatit ent- 

 halten sind. Spec. Gew. = 4,348 bei 17,7° C. Gefunden wurden 65,29 

 Nb 2 5 , 2,85 TiO 2 , 2,58 ZrO 2 , 5,03 Ce 2 3 , 1,10 FeO, 16,20 CaO, 6,29 Na 2 0, 

 0,37 K 2 0, 0,44 H 2 0, 4,08 F 2 = 104,23; davon ab an für F 2 == 1,72, dass 

 bleiben 102,51. Der Überschuss dürfte auf fehlerhafter Na 2 O-Bestimmung 

 beruhen. Die Formel ist ungefähr 5 (NaCaNb 2 6 F) + 2 (NaCa 2 Nb 2 7 F) 

 + CaTi0 3 + 2CaNb 2 6 . 



6. Bemerkungen über die Krystallisation der Pyro- 

 chlorschmelzen und den Eiufluss der Temperatur dabei. 

 Analoge Verhältnisse in den natürlichen Schmelzen. 



Aus der Schmelze von der Zusammensetzung 2 CaO .Nb 2 5 -f- 5 — 6 

 FNa krystallisiren (s. o.) bei schneller Abkühlung isotrope Oktaeder von 

 NaCaNb 2 6 F aus, dagegen bei langsamer Abkühlung neben den Oktaedern 

 auch mimetische Würfel der Zusammensetzung Ca 2 Nb 2 7 -f- 3NaNb0 3 , 

 jene idiomorph, diese allotrioinorph, also wohl später bezw. langsamer ge- 

 bildet als jene. War die Niobsäure stark eisen- und manganhaltig , die 

 Schmelze also etwas basischer, als im vorigen Falle, so entstehen schwarze 

 mimetische Würfel und gelbe isotrope Oktaeder, aber diesmal jene idio- 

 morph, diese allotriomorph und nach jenen auskrystallisirt. Bei der schwer 

 schmelzbaren Koppitmischung (s. o.) waren wieder die gelben OkUeder 



